Tentar-se-á listar abaixo os defeitos mais comuns em pisos e revestimentos cerâmicos, sejam eles naturais ou esmaltados, os quais, quando detectados, devem ser rejeitados e/ou substituídos por produtos de qualidade antes de sua especificação ou compra, para evitar-se prejuízos de até 5 vezes o valor do produto, levando-se em conta o consumo de argamassas de colagem, betumação de juntas, produtos de limpeza, impermeabilizantes e mão-de-obra, sem considerar-se a sua durabilidade, o que poderá elevar ainda mais os prejuízos:
“Coração Negro”
Manchas escuras ou esbranquiçadas no interior (secção) da massa dos ladrilhos cerâmicos mal queimados, resultantes de reduzidos e/ou inadequados ciclos de queima e de compactação. São manchas formadas por gases e materiais orgânicos que não exalaram durante o reduzido ciclo de queima (baixa temperatura e tempo reduzido de queima). Produtos com “coração negro” podem inchar, descolar, folhear, gretar, trincar, formar bolhas, erupções e provocar manchas e descolorações nos seus espelhos (superfícies visíveis).
Como identificar?
Quebre um ou mais ladrilhos cerâmicos em diversas partes e verifique se há presença de manchas ou sombreamento nas secções de corte.
Elevada Absorção de Humidade
Produtos cerâmicos mal queimados e de granulometria de massa inadequada (grão com dimensões acima dos padrões) apresentam elevados índices de absorção de água (acima de 10%), cores de tonalidades pardas do tipo “tijolo crú”. Argilas inferiores, de características físico-químicas inferiores podem apresentar baixíssima resistência à flexão e ao desgaste, elevada absorção e dilatação, descolamento e destorroamento sob a ação de intempéres e maresias.
Como identificar:
Passe a ponta do dedo humedecido com saliva e deslize suavemente sobre a base do ladrilho cerâmico. Se o dedo “travar” e a mancha de humidade desaparecer ou for rapidamente absorvida, a absorção de humidade do elemento é provavelmente superior a 10% (até 20 %) e possivelmente a dilatação será superior a 0,6 mm/m (algumas até 3 mm/m).
Em produtos esmaltados, deposite um pouco de água no centro da base, aguarde alguns minutos, verifique se houve absorção muito rápida, vire a peça e observe se há manchas de humidade no centro do esmalte (de cores claras). Neste caso, além do excesso de absorção, pode observar-se se o esmalte é de boa ou má qualidade, se sua espessura é ou não apropriada.
Atenção: Estes critérios de avaliação somente são aplicáveis em produtos de características “grés” ou “semi-grés”, prensados (compactados) ou extrudidos. Estes critérios de identificação não servem para azulejos de massa mono-porosa, cuja absorção é de aprox. 18%, próprio do tipo de massa, de excelente ancoragem e “cristalização/fixação” da argamassa de colagem com a base de azulejo.
Elevada dilatação
Produtos cerâmicos mal queimados, de granulometria e compactação inadequadas, normalmente apresentam dilatação acima de 0,6 mm/m, alguns chegando a até 3 mm / m, além de baixíssima resistência à flexão, ao desgaste e durabilidade, podendo desprenderem-se (descolarem-se), gretarem, trincarem, mancharem, destorroarem-se (desintegrarem-se), etc..
Como identificar:
Proceda na prática do mesmo modo que no caso de produtos com elevada absorção (> 10 %). Em testes laboratoriais, também denominados de expansão por humidade ou expansão por hidratação, o índice de dilatação é realizado através de estiramento de peças cerâmicas humedecidas, de dimensão padrão, com medidas aferidas por micrómetro ou paquímetro.
7 de Maio de 2015 /by Nelson Bento Pereira
Tags: controlo de qualidade, fiscalização de obras, humidade, revestimentos cerâmicos
Share this entry
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Pinterest
Share on Reddit
http://houselab.pt/wp-content/uploads/2015/05/terminal-cruzeiros-leixoes.jpg 519 1009 Nelson Bento Pereira http://houselab.pt/wp-content/uploads/2021/02/logo_branco310.png Nelson Bento Pereira2015-05-07 11:05:002015-05-07 11:05:00Defeitos em revestimentos cerâmicos novos
You might also like
Fiscalização de Trabalhos em Empena
Avaliação da porosidade com tubo de Karsten
Humidade em edifícios
Edifício Avenida, Penafiel
Fases de um processo de reabilitação de um edifício
©2013 Houselab
Habitação e Reabilitação Urbana em debate na 1.ª Conferência Nacional... Estratégia Nacional para a Habitação